— 229 — 



analogia tra le condizioni fondamentali della rispettiva loro efficacia, e si porge una 

 più completa dottrina dell'elettromotore voltiano. 



Il Socio Sella legge la seguente Nota del Socio Cossa: Sul Feldìspato co- 

 rindonifero del Biellese. 



« L'interessante deposito di corindone del Biellese fu scoperto nei primi anni 

 di questo secolo dall'ingegnere francese Muthuon e per la prima volta sommariamente 

 descritto da Leliévre, il quale riporta le analisi eseguite da Vauquelin sul corindone 

 e sul feldispato che lo racchiude ('). 



« Le analisi del Vauquelin hanno poco valore, perchè, come egli stesso asserisce, 

 porfirizzò il corindone in un mortaio di agata," e per conseguenza non si può ricono- 

 scere se la silice ritrovata nella proporzione del 4, 8 per cento, è realmente uno dei 

 componenti del Corindone. D'altra parte nell'analisi del feldispato determinò gli alcali 

 per differenza, ritenendoli, a torto, quasi intieramente costituiti da potassa. 



« Eecentemente Rocholl ( 2 ) analizzò nel laboratorio di Rammelsberg il feldispato 

 corindonifero del Biellese e vi trovò la composizione seguente: 



« L'analisi del Eocholl non è accompagnata da alcuna indicazione sulle proprietà 

 fisiche e sulla struttura microscopica di questo feldispato. 



« Il collega Q. Sella mi porse l'occasione di eseguire su questo minerale nuove 

 ricerche, di cui annunzio sommariamente per ora i principali risultati. 



« Il feldispato corindonifero che io ebbi proviene dalla località detta Foggia nel 

 territorio di Trivero, ove forma dei filoncini entro la diorite, che costituisce quei 

 monti. Esso è bianco, compatto, a frattura lamellare. 



« Il suo peso specifico è = 2, 628 a-4-17°C. (media di otto osservazioni che 

 oscillano tra 2, 619 e 2, 646). Si fonde piuttosto facilmente dando origine ad un 

 vetro incoloro. Non è scomposto dall'acido cloridrico. La perdita in peso che subisce 

 per la calcinazione (acqua) ammonta appena a 0,294 per cento. 



« I risultati dell'analisi chimica si scostano poco da quelli ottenuti da Eocholl; 

 io però trovai in questo minerale traccie di anidride titanica, di anidride fosforica e 

 di ossido ferrico. L'analisi spettrale dimostra l'assenza di ogni traccia di litio, di cesio 

 e di rubidio. 



(') Mèmoire sur un Gisement de Gorindon — Journ. de Phys. de China, et d'hist. nat. par 

 J-0 Delamétherie. Tome LXXIV (Paris 1812) pag. 463. 



( 2 ) Rammelsberg-Handbuch dar Mineralchemie. Zweite Auflage. Leipzig 1875; pag. 576. 



Acido silicico 

 Allumina . . 

 Calce . . 

 Soda . . . 

 Potassa. . 



62, 52 

 22,40 



2,29 

 10, 78 



1,19 



99,18 



